MADERAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 237 



Como se vé, los valores de R. obtenidos son demasiado varia- 

 bles ; por lo demás, son bastante interesantes, pues se notará que 

 son en general superiores á los de las maderas mas conocidas y 

 usadas de Europa. En efecto ; se tiene para el roble europeo el 

 valor de R variable entre 6 kg. y 14 kg. y para el pino R va- 

 riable entre 6 kg. y 10 kg., variación que depende no tanto de 

 las varias clases de robles y de pinos como de la calidad de las 

 muestras ensayadas, mientras las muestras que yo he usado pro- 

 venían en general de troncos poco diferentes entre sí, y por eso 

 no son completamente justificadas. 



Resistencia á la compresión 



La resistencia á la compresión depende como la anterior á la 

 tensión de la naturaleza de las maderas, como de su grado de 

 liomogeneidad, y aunque á primera vista parezca mas fácil que 

 la precedente para determinarla experimentalmente, sin embargo 

 también ella ofrece serias dificultades. La teoría y la experiencia 

 sobre materiales homogéneos, cuando se esté adentro de los lími- 

 tes de la elasticidad, dá lugar á la fórmula (1), en la cual en- 

 tonces I representa el acortamiento producido por una fuerza P 

 en un prisma de longitud L y de sección S, y E representa el 

 módulo ó coeficiente de la elasticidad longitudinal relativo á la 

 compresión. 



Los valores de E consignados en el siguiente cuadro, han sido 

 obtenidos cargando piezas de longitud muy reducida, á fin de evi- 

 tar en ellas la flexión : dichos valores son bastante menores de los 

 análogos relativos á la tensión para indicarnos el error que hay 

 en admitir, como se hace generalmente, que los dos módulos de 

 la elasticidad longitudinal relativos á la tensión y compresión sean 

 iguales. 



Los mismos experimentos, llevando la carga P hasta el límite 

 de rotura, me han servido para determinar el coeficiente R de re- 

 sistencia á la rotura por compresión, usando para eso de la fór- 

 mula anterior (2). Se notará cómo estos coeficientes sean mucho 

 menores de los análogos relativos á la tensión, y que la diferen- 

 cia es mas notable en las maderas dulces que en las maderas du- 

 ras, como era de proveerse. Se notará también cómo dichos coefi- 

 cientes sean en general fuertes y superiores á los coeficientes de 

 las maderas europeas, á donde el roble tiene R variable entre 4 

 y 7 kilogramos y el pino variable entre 4 y 6 kilogramos. 



